341 



eisenocker und Calcit durchdrungen ist. Der Anatas ist 

 hier das jüngste der genannten Mineralien. 



3. P, Poo, l AP, VeP, y 9 P, 3Poo, 5 /i9P5, oP. 



4. P, VtP, 5 /iqP5, l /3P3 (Tafel XI, Fig. 1). Lose Krystalle 

 von gelbbrauner und grünlich gelber Farbe. 



Von den genannten Gestalten sind l / 9 P und für den 



Anatas neu. Zur Ableitung und Sicherstellung der Gestalten 

 wurden folgende Winkel gemessen und aus dem Axenverhältniss 

 gerechnet (c = 1,77713): 





Gemessen 



Berechnet 



P : P Randkanten 



136° 37' 



. 136° 36' 20" 



P : P id. Spaltflachen 



136° 32 ) 



P:oP id. 



111° 42' . 



. 111° 41' 50" 



Poo : Poo Randkanten 



121° 16' . 



. 121° 16' 0" 



Poo • 3 Poo 



161° 16' . 



. 161° 15' 24" 



P : VVP 



131° 27' . 



. 131° 26' 50" 



oP : VeP 



157° 10' . 



. 157° 16' 21" 



oP : 1 9 P 



164° 20' . 



. . 164° 23' 52" 



5 /i 9 P5 : 5 /ioP5 



170° 0' . 



; 170° 18' 52" 



normale Polkante 







5 /i 9 P5 : oP 



154° 32' . 



. 154° 30' 8" 



*ls¥3 : P 



138° 45' . 



. 138° 55' 0" 



anliegend 







i/ 3 P3 : P 



122° 10' . 



. 122° 15' 12' 



nicht anliegend. 



Die Krystalle sind im Durchschnitt nicht sehr gross, 1 bis 

 2 Mm. längste Ausdehnung. Ihre Härte ist 5,5 — 6 und das 

 specifische Gewicht der hellgelben Varietät = 3,87. Die optische 

 Untersuchung erweist sie als einaxig mit starker Doppelbrechung 

 von negativem Charakter. Das schwarze Kreuz erscheint bis- 

 weilen gestört. Mit der dichroskopischen Loupe untersucht, zeigte 

 ein grünlich gelber Krystall: 

 co grünlich gelb, 



e bräunlich gelb mit einem Stich in's Röthliche. 

 Die Spaltung ist vollkommen nach P, gelingt indessen selten 

 gleich gut nach oP. Der Glanz ist äusserst lebhaft. Was die 

 Flächenbeschaffenheit anlangt, so ist P zuweilen parallel den 

 Randkanten gestreift, die übrigen m P zeigen sich manchmal glatt, 



